얻 어 진 수지 층 을 프레스 성형기 로 프레스 성형 하 여 , 평균 두께 가 0 . 35 ㎜ 인 측정 대상물 을 얻 었 다 . 얻 어 진 측정 대상물 을 , 25 ℃ 및 상대 습도 30 ％ 의 조건 으로 2 시간 방치 하 고 , TAINSTRUMENTS 사 제조 「 ARES - G 2 」 를 사용 하 여 점탄성 을 측정 하 였 다 . 그 때 , 지그 로서 , 직경 8 ㎜ 의 패럴렐 플레이트 를 사용 하 여 , 3 ℃/ 분 의 강온 속도 로 100 ℃ 에서 - 10 ℃ 까지 온도 를 저하 시키 는 조건 , 및 주파수 1 ㎐ 및 변형 1 ％ 의 조건 으로 측정 하 였 다 . 얻 어 진 측정 결과 에 있 어서 , 손실 정접 의 피크 온도 30 ℃ 를 유리 전이 온도 Tg 로 하 였 다 .